













I 



^■H 



1 



' ' 



/< 



173 



Vergrosserung unter dem Glase ganze Stuckchen des Gewebes, nach vorangegangener, starker Auf- 

 lockerung, scbnell uberblicken und durch Zahlung genau bestimmen, wo und wie viel Baumwolle- und 

 Flachsfaden vorhanden sind. Diese Metbode reicht fiir alio Zukunft aus, selbst fur den Fall, dass die ein- 

 zelnen Faden in Gespinnsten und Geweben in einer beliebigen und fixen procentlichen Zusammensetzung 

 bereitet wurden. Man kann dann , durch Zablung der Fasern eines Fadens unter dem Glase, auf das 

 Bcstimmteste seine procentliche Zusammensetzung ermitteln, und auf diese Art kleine Beimengungen der 

 Baumwolle entdecken, welche keine andere Methode nachzuweisen im Stande ist. 



Da die qualitative und quantitative Bestimmung auf diese Art schnell und sicber, ohne besondere 

 Vorbereitung, selbst schon mit einem guten Tascbenmikroskope gemacht werden kann, da man die geringste 

 Beimisehung von Baumwolle zu entdecken im Stande ist , so diirfte sich diese Methode in alien Fallen 

 bewahren, woes sich um schnelle Priifung und genaue procentliche Schatzung handelt, und von der 

 Kindt'schen Anwendung linden, welche immer Vorbereitung erheischt und nur annahernde, quantitative 

 Bestimmung gestattet. Doch wird letztere Methode ihren Werth in alien Fallen beibehalten, wo kein Ver- 



* 



grosserungsglas zu Gebote steht, und es sich nur iiberhaupt darum handelt, zu bestimmen, ob eine gros- 

 sere Menge Baumwolle in einem Linnenzeuge vorhanden sei. 



In Fallen, wo es sich bloss um eine qualitative Bestimmung und ungefahre quantitative Schatzung des 

 Baumwollgehaltes in Linnenstoffen handelt , kann man mit einer starken Loupe ausreichen. Man nimmt 

 einige Faden des Stoffes, entwirrt die Fasern, befeuchtet sie, und trocknet sie hierauf schnell, am besten 

 auf einer Glastafel uber einer Weingeistflamme. Dann bringt man sie unter die Loupe. Je weniger Wasser 

 sie zuruckbehalten haben, desto besser. Unter der Loupe stellen sich die Flachsfasern gestreckt, glanzend 

 und ohne Spur von Drehung dar, die Baumwollfasern erscheinen gekrauselt und bei scharfer Betrachtung 



•» 



wie gegliedert oder gezahnt. Bei einiger Ubung lassen sich beiderlei Fasern mit Sicherheit unterscheiden. 



Die in der Schlusstabelle angegebenen vier ersten Unterscheidungsmerkmale der Flachs- und Baum- 

 wollfaser sind die bestandigsten und auffallendsten. Zur Unterscheidung beider Fasern im rohen und ver- 

 arbeiteten Zustande reichen aber die drei ersten Merkmale aus. Nur selten findet man Baumwollfasern, 

 welche sich schwieriger unterscheiden lassen. Sie sind ungedreht, und haben dickere Wande als gewohn- 

 lich, so dass sie sich hierin den Flachsfasern nahern. Meistentheils stammen sie von G. herbaceum. In 

 diesen Fallen miissen die iibrigen Merkmale verglichen und die Fasern auf langere Strecken untersucht 

 werden, wo sich dann herausstellt , dass die Verdickung nur stellenweise eine starkere ist, was bei der 

 Flachsfaser in dieser Art nicht vorkommt. In Fig. XIX ist eine derartige Baumwollfaser abgebildet. Solche 

 Fasern haben ubrigens bei einer Priifung gar keinen Einfluss, weil sie immer sehr vereinzelt vorkommen. 



Die Flachs- und Baumwollfasern lassen sich auch in Papieren, welche aus gemischten Linnenzeugen 

 bereitet wurden, durch die angegebenen Merkmale leicht unterscheiden. So ist in der Substanz des gero- 

 theten Lackmuspapieres Taf. LIV, Fig. XLIII , bei y eine Baumwollfaser zwischen den Flachsfasern zu 

 erkennen, ebenso in der Substanz des gemeinen, grauen Loschpapieres Fig. XLIV, bei y. Hier sticht die 

 Baumwollfaser durch ihre Windungen, Beschaffenheit der Wand und Hohlung ebenso von den Flachsfasern 

 ab, als von den Schafwollhaaren A, h 1 . 



Um die in der Tabelle angefiihrten Unterschiede der Flachs- und Baumwollfasern zu erlautern, sind 

 auf Taf. LIX, Fig. XIX beide vermischt abgebildet, wie sie aus einem gemischten Zeuge genommen wurden. 

 Bei a, a\ a 2 , Flachsfasern; bei 6, 6 1 , Baumwollfasern. Die Unterschiede beider sind auffallend und treten 

 durch die Farbung noch mehr hervor. 









f 



■ i 



i- ' 







i 



1 ! 

















■ 





*\£ 



M 



jfrk. 



t ■ 







F I 







I 





£* 



■ 





. < /) 



! 



i » 







i i 



i 



■ 





• 



It T 



! 





1 



i 



y 



i 







« 



i t. 





i 





> 



i i 





i/1 









< 





! 



. r 





H 



■ 1 



• ..' ..0*1 ••• 



